﻿6 



wieder der ursprünglichen Farbennüance , oder sogar einer der 

 Farbe des Gesichtsfeldes noch näher stehenden weicht, bis nach 

 dem vollständigen Abkühlen die ursprüngliche Farbe sich wieder 

 herstellt. Ohne Gypsblättchen bemerkt man nur eine rasch vor- 

 übergehende stärkere Aufhellung des Blättchens. In dem Momente, 

 in welchem die gesteigerte Doppelbrechung wieder rasch abzu- 

 nehmen beginnt , beobachtet man zugleich eine ganz bestimmte, 

 anscheinend drehende Bewegung der Theilchen, die für die ver- 

 schiedenen Punkte eines Blättchens nach Grösse und Richtung 

 verschieden, für denselben Punkt aber bei verschiedenen Versuchen 

 ganz constant ist. Obwohl man diesen Versuch beliebig oft 

 wiederholen kann (manche Blättchen dienten mehr als 30 mal), 

 ohne dass merkliche Änderungen , abgesehen von Sprüngen , in 

 dem Blättchen zurückblieben, gelang es doch bei der schwachen 

 Doppelbrechung und der Unmöglichkeit, stärkere Objective an- 

 zuwenden, nicht, die Erscheinung auch im convergenten Licht zu 

 verfolgen. Die vorübergehende Verstärkung der Doppelbrechung 

 zeigte sich aber sowohl in (veränderten) Blättchen parallel oP (001), 

 wie parallel ocPob (010) und ooP (HO) in gleicher Weise, und 

 zwar stets so, dass die vorübergehende Erhöhung der Doppel- 

 brechung um so beträchtlicher war, je stärker die ursprüngliche 

 Doppelbrechung des Versuchsblättchen war; merklich isotrope 

 Blättchen Hessen demnach gar keine Veränderung während des 

 Abkühlens wahrnehmen. Es ist dies Verhalten, wie wir nachher 

 sehen werden, von Bedeutung für die Erklärung der durch Er- 

 hitzen bewirkten Veränderung überhaupt. 



Massen von ganz ähnlichem optischen Verhalten wie die des 

 erhitzten Thenardit erhält man auch, wenn man natürliche oder 

 künstliche Krystalle schmilzt und mehr oder weniger rasch er- 

 kalten lässt. Besonders geeignet zur Untersuchung sind dünne 

 Glas-ähnliche Häutchen, welche sich beim Ausbreiten der Schmelze 

 auf einem Platinblech bilden ; indessen stimmen grössere im Tiegel 

 geschmolzene Massen in ihrer Structur ganz damit überein, sind 

 nur meist mehr von Sprüngen durchsetzt und deshalb weniger 

 durchsichtig. Auch hier wechseln ganz unregelmässig gegen 

 einander abgegrenzte isotrope und meist nur schwach doppel- 

 brechende Theile mit einander; es kommen aber auch Partien 

 vor, die etwas energischer auf das polarisirte Licht wirken und 



